Uber Construcíion von metallischen Teleskopspiegeln. 7 



Marke Datum 



M 1884 Febr. K i n g s 1 e y (D) -|- 2 p. c. Fe. Hart, glasig, weisser 

 als K, weniger weiss als D. Sehr brocklig. 

 Zeríiel beim Grobabziehen. 



N „ „ 10 cm Scheibe. Miscellanguss aus LABŠ4- 



etwas feiner Pakfong; enthalt Cu, Sn, P, 

 wenig Zn und Sb, Ni. Einer der prachtvoll- 

 sten, dichtesten fúr die Drehbank vorziig- 

 lichsten Gusse. Feilbar, sehr hart, Feuerstein- 

 bruch, blasstombakfarbig, ohne Spur krystal- 

 linischer Structur auf polirter Flache. Grosse, 

 breite, diinne Drehspane, die gedrúckt zu 

 Staub zerfallen. 



P „ „ Miscellanguss, dichter und harter als L ; spater 



verworfen. 



Q „ „ Cu55H-Nil0 4-Sn30+Zn6=:100. Scheibe 



7 cm. 

 Prachtig weiss, ausserordentlich hart u. dicht, 

 feilbar, Bruch feinkornig, nahé glasig. 



B „ „ Cu,, Sng NÍ3 ZDi = 51-56 + 28*81 + 14-34 



-i- 5-29 = 100-00. Scheibe 7 cm. Scheinbar 

 gelber und weicher als Q, floss sehr gut, 

 starke Contraction. Erwies sich beim Drehen 

 als eines der treíflichsten dichtesten tadel- 

 losesten Metalle. Fast weiss. 



S „ „ (7 cm). Cu61'9 + Sn28-6 + Zn4'75 + Sb4-75. 



Gab viel Schaum. Schon rosenrothlichweiss, 

 feilt sich leicht, leider sehr sprode, mehr 

 als D. 

 T „ „ Umguss von L M N P gelblichgrau, glasig, sprode, 



dicht und feinkornig, poros. 



U „ Mai Ovaler Planspiegel. Miscellanguss, leicht rosen- 



rothlich, harter, sproder. 



V „ „ Ovaler Planspiegel. Miscellanguss (viel Ni), 



leicht gelb, weniger hart aber sehr zahe. 



W 1885 Marz (10 cm). Cu 52-4 + Sn 33-3 + Ni 9-5 + Zn 4-8. 

 Silberweiss, hart, sprode, splittert unter der 

 Feile, namhaft fester als D und Ros se. 



X „ „ Bechstein's very hard alloy; 



